14 
A. Beutell. 
größer kaum zu erwarten ist, da von jedem Vorkommen nur an 
je einem Kristall einige Winkel gemessen werden konnten. 
Bei aller Ähnlichkeit zwischen den Auswürflingen des Vesuvs 
und des Laacher Seegebietes in bezug auf Herkunft und Mineral- 
bestand besteht der eine große Unterschied, daß am Vesuv viele mit 
Kalkstein in genetischer Beziehung stehende Mineralien wie Wolla- 
stonit, Vesuvian u. a. Vorkommen, die im Laacher Gebiet völlig 
fehlen. So ist auch der Cancrinit am Vesuv ebenfalls in einem 
Kalkblock zusammen mit Vesuvian und hellgrünem Glimmer ge- 
funden worden, während er bei Laach als Bestandteil von Cancrinit- 
syenit vorkommt, hier aber oft vergesellschaftet mit Calcit, der, 
wie Cancrinit, eine primäre Tiefenbildung des alkalisyenitischen 
Magmas ist (1. c. p. 202). 
Bonn, im Oktober 1918. 
Wachstumserscheinungen des Kupfers, Silbers und Goldes. 
Von A. Beutell in Breslau. 
Mit 8 Textfigureil. 
Bei früheren Untersuchungen des Verf.’s (Centralbl. f. Min. etc. 
1916. p. 471. Fig. 11) hatte sich durch Einwirkung von Schwefel- 
dampf auf Silberblech eine Kristallkruste von Silbersultid gebildet, 
deren Umrisse mit der ursprünglichen Form des Blechs nichts 
mehr gemein hatten. Im festen Aggregatzustande hatten die 
Silberteilchen beträchtliche Wanderungen vollführt. Bei der Wichtig- 
keit, welche solche Vorgänge auf Erzgängen besitzen können, 
wurden die Versuche weiter verfolgt. Da sich herausstellte, daß 
unter Anwendung eines Schwefelüberschusses die anfangs gebildeten, 
prächtigen Silberglanzkristalle ihre Kristallgestalt verloren und 
rundliche Formen annahmen, kam in der Folge stets mehr Silber 
zur Anwendung, als der Formel SAg., entsprach. Bei dem ersten 
so durchgeführten Versuch wurden 0,0800 g Schwefel und 0,6035 g 
Silberblech in einem zugeschmolzenen, luftleeren Glasröhrchen 
erhitzt, wobei 0,6183 g Silbersulüd entstanden; 0,0652 g metallischen 
Silbers waren unverändert übriggeblieben. Um im ganzen Rohr 
eine gleichmäßige Erwärmung zu erzielen, wurde dasselbe in Silber- 
blech eingewickelt, welches durch seine gute Wärmeleitung kleine 
Ungleichheiten der Ofentemperatur ausglich. Der Übelstand, daß 
sich bei tagelangem Erhitzen die äußere Glaswand durch Lösen 
von Silberspuren gelblich bis bräunlich färbte, mußte in Kauf 
genommen werden; falls die Präparate zur Festlegung der Versuchs- 
ergebnisse photographiert werden mußten, wurden sie in neue 
Röhrchen überführt. 
